— 70 — 



Quando 1* operazione riesce bene il liquido del cilindro, prima della filtrazione, 

 presenta un lieve intorbidamento, probabilmente dovuto a piccole quantità di fosfato 

 od anche di solfato di calcio. In ogni caso la soluzione filtrata è del tutto priva di 

 colore nonostante la presenza di solfato ferrico. 



Si ricevo tutta la soluzione che passa sotto il (litro entro cilindro graduato di 

 100 ce. che distinguerò colla lettera A. Il liquido raccolto quasi sempre misura ce. 98, 

 e potrà essere un [to' meno, ma prendiamo questo numero per semplicità di discorso. 



In un altro cilindro uguale per forma e grandezza, che chiamerò B, si fa cadere 

 da una buretta ce. 6 della soluzione titolata di acido titanico, ai quali si aggiunge 

 1 ce. di acqua ossigenata al 3°/ e acqua per portarne esattamente il volume a 50 ce. 

 La colorazione gialla che così si ottiene serve benissimo pei debiti confronti. 



I due cilindri A e B usati in tutte le mie esperienze avevano pareti di uguale 

 spessore, il diametro interno di min. 27 e l'altezza della parte graduata di era. 16; 

 ed è bene non scostarsi molto da queste dimensioni. 



Nel cilindro A contenente ce. 98, ossia tutta la soluzione filtrata, s' introducono 

 ce. 2 di acqua ossigenata al 3 °/ e ce. 2 di acido solforico. Siccome quest" aggiunta 

 produce nella soluzione delle quattro pozzolane, sperimentate nelle medesime condi- 

 zioni, una colorazione assai maggiore di quella che avviene nei 50 ce. della soluzione 

 del cilindro B contenente g. 0,0006 di Ti0 2 , così conviene versare la soluzione del 

 cilindro A, fortemente colorata dall' acqua ossigenata, in un bicchiere da precipitato 

 da l / 2 litro circa di capacità : s 1 aggiunge acqua in quantità conveniente, si agita con 

 bacchetta di vetro, poi si riempie di nuovo il cilindro e si ripassa la soluzione nel 

 bicchiere, e così per due volte. Dopo V ultima si versano nel cilindro A 50 ce. sol- 

 tanto della soluzione e si confronta la sua colorazione con quella della soluzione del 

 cilindro B. Si ripete questa semplice operazione finché le due colorazioni appariscono 

 identiche. 



Per arrivare a questo risultato colla soluzione ricavata da g. 0,5 della pozzolana 

 di S. Paolo, ho dovuto portarne il volume da ce. 98 a ce. 380, e con quella di 

 Bacoli, che fra le quattro analizzate è la più scarsa di titanio, a ce. 212. 



Riferendomi all'esperimento fatto colla pozzolana di S. Paolo, si ha: 



ce. 98 : ce. 380 : : ce. 200: x = ce. 775 



ce. 200 è il volume della soluzione che si ricaverebbe da g. 1 di pozzolana. 



La quantità di TiO g esistente in g. 1 di pozzolana è data dalla proporzione se- 

 guente : 



ce. 50 :g. 0,0006 (di Ti0 2 ) :: ce. 775 : y = g. 0,0093 di TiO 



Conseguentemente la pozzolana di S. Paolo contiene 0,93% di TiO a , ossia 

 0,558 di Ti. 



